4^3 JOUEMAI. DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



employes pour le former , n'ont eu d'autre efl'et sur lul que 

 de laciliter la fusion des terres(i). 



Les chimistes savent que la soude et la potasse se redui- 

 sent en vapours quand elles sont rouges et qu'il en teste 

 d'autant moins dans le verre que celui-ci a ^t^ expos^, soit 

 {V une plus haute temperature, soit pendant long-temps ;i Tac- 

 tion du feu ; mais on crolt qu'il en demeure toujours une 

 certaine quantity a I'etat de combinaison, surtout quand le 

 feu n'a pas plus d'activite que celui des verreries communes : 

 or I'analyse- que je viens de citer prouve que le verre com- 

 mun pourroit n'en point contenir, qu'elles ne lui sont point n^- 

 cessaires , et qu'il conviendroit parcons^quent de donner une 

 autre definition g^n^rale des parlies constituantes du verre. 



Ce resultat feroit croire ^galement qu'on n'avoit point en- 

 core d'analyse de I'esp^ce de verre dont nous faisons le plus 

 frequent usage, et qu'il 6toit cependant utile de connoitre. 



Ce que nous venons de voir pourra peut-etre aussi donner 

 lieu d'examiner s'il est possible d'obtenir du verre sous une 

 forme reguliere. L'efiet du feu sur les substances qui compo- 

 sent le verre paralt etre de donner a I'une d'eiles ou a plu- 

 sieurs d'enti'elles la faculty de dissoudre les autres ; cette fa- 

 culty se conserve, lant que I'exces de chaleur qui I'a occa- 

 sionn^e subsiste; mais des I'instant oil la temperature com- 

 mence a s'abaisser et oil la dissolution, jouissant encore de 



(i) Lc verre de la manufacture de I-afoiul , qui est dune trJs-bonne 

 qualile et dont nous venons de. voir I'analyse par celle de sa crislallite, 

 est fabrique avcc du sable gi'is, IrJ-s-fin, dont les ^ des grains sont de 

 quartz pur, el I'autie est compose dc grains nous, les iins fusibles 

 et les autres rc!Vaclau"CS. Ce sable y est Iransporte dc Sainl-Valery par 

 le lest des vauseaux. Ou Icmploie dans la proportiou ( piise eu vo-» 

 luuie ) de 



■»Sable 0,33 h 0,40 



Cendrcs Icssivocs . 0,62 h o,53 



Soude o, 5 — o, 5 



1,00 — 1,00 



Je n'ai pu connoitre la proportion en poids. A defaut de ce sable on 

 fait usage de celui de llle de Klie qui est beaucoup plus gros ct souille 

 d'oxide dc fer; il faut alors employer jusqu'i 0,80 de cendres lessivees. 



